1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 57 
Bei der Beurteilung der obigen Melilith- und Gehlenit-Analysen muss 
bedacht werden, 
und Gehlenit, welche 
Mineralien bekanntlich sehr leicht von Säuren aufgeschlossen werden, 
dass der matirlick vorkommende Melilith 
und welche somit auch von dem überall infiltrierenden Kohlensäure- 
haltigem Wasser leicht angegriffen werden, wohl ohne Ausnahme mehr 
oder minder verwittert sind; 
dass die künstlichen, aus Schlacken oder synthetischen Versuchen 
herstammenden Krystalle beinahe ohne Ausnahme mehr oder minder 
mit Verunreinigungen mechanisch vermengt sind. 
Die meisten der obigen Analysen erlauben somit keine mathematisch 
scharfe Berechnung der chemischen Zusammensetzung. — Trotzdem 
geben die Analysen uns, namentlich wenn wir sie em d/oc betrachten, 
ganz gute Erläuterungen. 
So sieht man gleich, dass die A/,-Menge bei abnehmender Aciditåt 
steigt, und zwar ganz beträchtlich; ferner steigt auch, im grossen ganzen 
gerechnet, die R-Menge. 
Die am meisten basischen Analysen des Geslenits (von Acid.-grad 
0.71—0.65) nähern sich dem Verhältnis 1572 : 0.5 Al,,7, : 1.5 R — so 
ergeben die sieben Analysen des natürlichen Gehlenits No. VI, III, VII, 
IX, I, VII und II durchschnittlich Acid.-grad 0.68 und 1.52 : 0.47 Al, Fey : 
1.53 R; — teils hieraus und teils aus den synthetischen Versuchen von 
Fouqué et Michel Levy! und von L. Bourgeois? muss man die 
schon längst für Gehlenit (oder für das Gehlenit-Endglied) aufgestellte 
Formel (Ca,r), (Al,,re,)Si,O,, als unzweifelhaft betrachten. — Die 
drei Analysen No. X, V und IV des natürlich vorkommenden Gehlenits 
sind wahrscheinlich als Gehlenit-Sil. mit etwas Äkermanit-Sil. aufzufassen, 
und zwar als 0.8—0.9 Gel.-Sil. : 0.2—0.1 Äkerm.-Sil. 
— Unter den Analysen des künstlichen Meliliths zeigen — ausser 
den zwei Äkermanit-Analysen No. 69b und 73 b — zwei eine sehr gute 
Übereinstimmung mit der berechneten Zusammensetzung; nämlich: 
Gefunden Berechnet 
——— ———T—=" 
Acid.- À Acid.- ; 
grad Sør Al, Fo, ER grad SZ: Al, Fry OR 
Nogsonlkercey). . 0.98 |1:0.220: 1.38 | 0.98 | 1:0.215:1.405 
No. gga (Fouqué) .| 0.97 |1:0.230: 1.41 0.97 | 1:0224: 1.407 
1 Synthèse des minéraux et des roches. 1882, 
2 Reprod, par voie ignée etc., 1, c., 1883. 
